24 
Sitzungsberichte 
das des geschmeidigen Eisens , sondern es ist um 0,6—0,5 
niedriger und entspricht dem des grauen Roheisens, wel¬ 
ches zwischen 7,0 und 7,2 liegt. Zweitens lehrt die Er¬ 
fahrung, dass ein kohlehaltiges Eisen und Schmiedeeisen in 
hoher Temperatur nicht unverändert neben einander beste¬ 
hen können, indem sie sich zu einer stahlartigen Verbin¬ 
dung vereinigen. Endlich hat Redner bereits vor sechs 
Jahren an einem Vorkommen von Gleiwitz nachgewiesen, 
dass diese Ivrystalle, welche 7,15 spec. Gewicht haben, eine 
bestimmte Verbindung von Eisen und Kohlenstoff sind, wel¬ 
che auf acht Atome des ersteren ein Atom des letzteren 
enthalten. Redner* legt ein Stück von einem anderen Vor¬ 
kommen solcher Krystalle, herrührend von einem englischen 
Hüttenwerke, vor. Die Krystalle haben gleiche Zusammen¬ 
setzung und spec. Gewicht mit denen von Gleiwitz; sie 
bestehen aus unvollkommen ausgebildeten Oktaedern, wel¬ 
che unzweifelhaft dem regulären Systeme angehören und 
in ihrer Ausbildung die grösste Aehnlichkeit mit gleichfalls 
vorgelegten Bleikrystallen haben. Die Farbe ist eisengrau 
im Bruche, die Oberfläche oft bunt angelaufen. 
Das weisse Roheisen ist bisher in ausgebildeten Krystal- 
Ien noch nicht beobachtet worden, doch giebt cs von dem¬ 
selben ausgezeichnet blättrig krystallinische Abarten , wie 
z. B. das Spiegeleisen, der blumige und lockige Fluss u. a. m., 
wenn sie schnell abgekühlt wurden, ein mehr strahlig-kry- 
stallinisches Gefüge annehmen. Das erstere, bereits von 
Karsten als eine Verbindung von vier Atomen Ehsen mit 
einem Atom Kohlenstoff erkannt, zeigt zwar vielfache Blät¬ 
terdurchgänge, wie an dem vorgelegten Exemplare ersicht¬ 
lich, doch sind Krystalle mit Sicherheit nicht zu erkennen. 
Diese krystallinische Eisenverbindung unterscheidet sich 
von den vorigen wesentlich durch ihren Kohlenstoffgehalt, 
grosse Härte und Sprödigkeit, weisse Farbe und ein spec. 
Gewicht von 7,65—7,66, welches zwischen dem des grauen 
Roheisens und des geschmeidigen Eisens liegt. Eine be¬ 
sondere Eigenschaft desselben ist die, geschmeidiges Eisen 
mit grosser Leichtigkeit in der Schmelzhitze auflösen zu 
können, wodurch es sich in Stahl verwandelt. 
Das halbirte Roheisen, welches ebenfalls noch nicht kry- 
